알니코

알니코(Alnico)는 철 합금의 한 종류로, 철 외에 주로 알루미늄 (Al), 니켈 (Ni), 코발트 (Co)로 구성되어 있어 약어 al-ni-co가 붙었다. 또한 구리를 포함하며, 때로는 타이타늄도 포함한다.
알니코 합금은 강자성체이며, 영구 자석을 만드는 데 사용된다. 1970년대 희토류 자석이 개발되기 전에는 가장 강력한 영구 자석 종류였다. 이 합금 계열의 다른 상표명은 Alni, Alcomax, Hycomax, Columax, Ticonal이다.

알니코 합금의 조성은 일반적으로 알루미늄 8~12%, 니켈 15~26%, 코발트 5~24%, 구리 최대 6%, 타이타늄 최대 1%이며 나머지는 철이다. 알니코의 개발은 1931년 일본의 T. 미시마가 철, 니켈, 알루미늄 합금이 당시 최고의 자석 강철보다 두 배 높은 의 보자성을 가짐을 발견하면서 시작되었다.

속성
알니코 합금은 강한 자기장을 생성하도록 자화될 수 있으며 높은 보자성(탈자화에 대한 저항성)을 가지므로 강력한 영구 자석이 된다. 시판되는 자석 중에서는 네오디뮴 자석 및 사마륨-코발트 자석과 같은 희토류 자석만이 더 강하다. 알니코 자석은 극에서 최대 1500 가우스 (0.15 테슬라), 즉 지자기 강도의 약 3000배에 달하는 자기장 강도를 생성한다. 일부 알니코 브랜드는 등방성으로 어떤 방향으로도 효율적으로 자화될 수 있다. 알니코 5 및 알니코 8과 같은 다른 종류는 자기 이방성이 있으며, 각각 선호하는 자기화 방향 또는 배향을 갖는다. 이방성 합금은 일반적으로 등방성 종류보다 선호하는 배향에서 더 큰 자기 용량을 갖는다. 알니코의 잔류 자기(Br)는 12,000 G (1.2 T)를 초과할 수 있으며, 보자력(Hc)은 최대 1000 에르스텟 (80 kA/m), 최대 에너지 곱 ((BH)max)은 최대 5.5 MG·Oe (44 T·kA/m)에 달할 수 있다. 따라서 알니코는 폐쇄 자기 회로에서 강한 자기 선속을 생성할 수 있지만, 탈자화에 대한 저항은 상대적으로 작다. 모든 영구 자석의 극에서의 자기장 강도는 모양에 따라 크게 달라지며, 일반적으로 재료의 잔류 자기 강도보다 훨씬 낮다.

알니코 합금은 모든 자성 재료 중 가장 높은 퀴리 온도 중 일부를 가지며, 약 에 달하지만, 최대 작동 온도는 일반적으로 약 로 제한된다. 이들은 백열 상태로 가열되어도 유용한 자성을 갖는 유일한 자석이다. 이 특성은 취성 및 높은 용융점과 더불어 알루미늄과 다른 구성 요소 간의 금속간 화합물 결합으로 인한 강한 질서 경향에서 비롯된다. 또한 적절히 다루면 가장 안정적인 자석 중 하나이다. 알니코 자석은 세라믹 자석과 달리 전도성이 있다. 알니코 3은 1200 - 1450 °C의 용융 온도를 갖는다.

 MMPA 분류 IEC 코드 참조 중량 기준 구성 (나머지는 Fe) 자기 특성 물리적 특성 열 특성 최대 에너지 곱, (BH)max 잔류 유도, Br 보자력, Hc 고유 보자력, Hci 밀도 인장 강도 가로 파괴 탄성 계수 HRC 열 팽창 계수 (10−6 / °C) 전기 저항, 20 °C 기준 (μΩ·cm) 가역 온도 계수, (% / °C) 퀴리 온도 최대 서비스 온도 Al Ni Co Cu Ti (MGOe) (kJ/m3) (가우스) (mT) (Oe) (kA/m) (Oe) (kA/m) (lb/in3) (g/cm3) (psi) (MPa) (psi) (MPa) Br 근처 최대 에너지 곱 근처 Hc 근처 (°C) (°F) (°C) (°F) 등방성 주조 알니코알니코 1R1-0-1122153 -1.411.1720072047037480380.2496.940002814000974512.675알니코 2R1-0-41019133 -1.713.5750075056045580460.2567.13000217000484512.465 -0.03 -0.02 -0.028101490450840알니코 3R1-0-21225 -3 -1.3510.7700070048038500400.2496.91200083230001584513.060 이방성 주조 알니코알니코 5R1-1-1814243 -5.543.812800128064051640510.2647.354003710500725011.447 -0.02 -0.015 +0.018601580525975알니코 5DGR1-1-2814243 -6.557.713300133067053670530.2647.35200369000625011.447알니코 5-7R1-1-3814243 -7.559.713500135074059740590.2647.35000348000555011.447알니코 6R1-1-481624313.931.010500105078062800640.2657.323000158450003105011.450 -0.02 -0.015 +0.038601580525975알니코 8R1-1-571535455.342.28200820165013118601480.2627.31000059300002075511.053 -0.025 -0.01 +0.0186015805501020알니코 8HCR1-1-781438385.039.87200720190015121701730.2627.31000059300002075511.054 -0.025 -0.01 +0.0186015805501020알니코 9R1-1-671535459.071.6106001060150011915001190.2627.370004880005555110.53 -0.025 -0.01 +0.0186015805501020 등방성 소결 알니코알니코 2R1-0-41019133 -1.511.9710071055044570450.2466.8650004487000048345123.468 이방성 소결 알니코알니코 5R1-1-10814243 -3.931.010900109062049630500.2506.950000345550003794511.350알니코 6R1-1-1181524312.923.1940094079063820650.2506.9550003791000006894511.454알니코 8R1-1-1271535454.031.87400740150011916901340.2527.050000345550003794511.054알니코 8HCR1-1-1371438384.535.86700670180014320201610.2527.0550003794511.054

2018년 현재 알니코 자석은 약 44 미국 달러/kg (US$20/lb) 또는 US$4.30/BHmax이다.섬네일|초기 전자레인지의 마그네트론 튜브에 사용된 알니코 5 자석. 길이는 약 3인치(8cm)이다.

분류
알니코 자석은 전통적으로 자기 재료 생산자 협회(MMPA)에서 지정한 번호(예: 알니코 3 또는 알니코 5)를 사용하여 분류된다. 이 분류는 화학 조성과 자기 특성을 나타낸다. (분류 번호 자체는 자석의 특성과 직접적인 관련이 없으며, 예를 들어 번호가 높다고 해서 반드시 더 강력한 자석을 의미하지는 않는다.)

이러한 분류 번호는 여전히 사용되고 있지만, MMPA의 새로운 시스템에서는 최대 에너지 곱을 메가 가우스-에르스텟으로, 고유 보자력을 킬로 에르스텟으로 지정하는 새로운 시스템과 IEC 분류 시스템이 선호되어 폐지되었다.

제조 공정
섬네일|1945년 젠센 라디오 제조사(Jensen Radio Manufacturing Co.)의 알니코 5 스피커 광고. 그림에서 보듯이 알니코 5는 특정 자속을 생성하는 데 필요한 자석의 크기와 무게를 1930년의 90온스에서 4.6온스로 극적으로 줄일 수 있게 했다.
알니코 자석은 주조 또는 소결 공정을 통해 생산된다. 주조 알니코는 나뭇진 결합 모래 주형을 사용하는 전통적인 방법으로 생산되며, 이는 복잡하고 정교할 수 있어 복잡한 형태를 생산할 수 있다. 생산된 알니코 자석은 일반적으로 거친 표면을 갖는다. 이 공정은 주형 제작을 위한 초기 공구 비용이 더 높다. 소결 알니코 자석은 분말 야금 제조 방법을 사용하여 형성된다. 소결 또한 다양한 형태를 생산할 수 있지만, 주조에 비해 극도로 복잡하거나 정교한 디자인에는 적합하지 않을 수 있다.

생산되는 대부분의 알니코는 이방성으로, 처음 만들어질 때 결정립의 자기 방향이 무작위로 배향된다. 이방성 알니코 자석은 임계 온도 이상으로 가열하고 자기장이 있는 상태에서 냉각하여 배향시킨다. 등방성 및 이방성 알니코 모두 최적의 자기 특성을 개발하기 위해 적절한 열처리가 필요하다. 열처리가 없으면 알니코의 보자성은 약 10 Oe로, 연자성 재료인 기술 철과 비슷하다. 열처리 후 알니코는 "시효 경화 재료"라고 불리는 복합 재료가 된다. 이는 풍부한 NiAl 매트릭스에 철과 코발트가 풍부한 석출물로 구성된다.
섬네일|1956년 알니코 자석 종류. 2차 세계 대전 중 개발된 알니코 5는 새로운 세대의 소형 영구 자석 모터와 스피커를 탄생시켰다.
알니코의 이방성은 퀴리 점 근처인 에서 으로 냉각될 때 발생하는 석출 입자 핵 생성 시 외부 자기장을 가하여 원하는 자기 축을 따라 배향된다. 외부 자기장이 없으면 자발적 자화로 인해 서로 다른 방향의 국부적 이방성이 존재한다. 석출 구조는 자화 변화에 대한 "장벽" 역할을 하는데, 이는 몇 가지 자화 상태를 선호하여 재료를 중간 상태로 만들려면 많은 에너지가 필요하기 때문이다. 또한, 약한 자기장은 매트릭스 상의 자화만 이동시키며 가역적이다.

용도
섬네일|알니코 카우 마그넷은 동물이 섭취할 수 있는 날카로운 금속 와이어 및 기타 철 물체를 묶어 소화관에 손상을 입히는 것을 방지하는 데 사용된다.

알니코 자석은 강력한 영구 자석이 필요한 산업 및 소비자 응용 분야에 널리 사용된다. 예를 들어 전동기, 전기 기타 픽업, 마이크, 센서, 스피커, 마그네트론 튜브, 카우 마그넷 등이 있다. 많은 응용 분야에서 알니코 자석은 더 강한 자기장(Br)과 더 큰 에너지 곱(B·Hmax)을 가진 희토류 자석으로 대체되고 있으며, 이로 인해 주어진 응용 분야에 더 작은 크기의 자석을 사용할 수 있게 되었다.

알니코 자석의 고온 저항성은 자기 교반기와 같이 내열성이 낮은 자석으로는 채울 수 없는 많은 용도로 이어진다.

 각주 

더 읽어보기
 MMPA 0100-00, 영구 자석 재료에 대한 표준 사양

분류:니켈 합금
분류:철 합금
분류:강자성 물질
분류:스피커